J3, 2. Referate. 209 



Bei den Gewebemustern , welche zur Untersuchung eingereicht 

 werden, fehlt zuweilen eine Kante, so daß man nicht sofort sehen 

 kann, was Kette und was Schuß ist. Hier kann die mikroskopische 

 Untersuchung Aufklärung bringen. Die Kette ist immer mit Schlichte 

 versehen. Besteht diese aus Stärke oder Dextrin, so ist deren Nach- 

 weis mit Jod leicht zu erbringen. Die Masse der Schlichte haftet 

 in Gestalt körniger Partikeln an den Kettengarnfäden und ist auch 

 an schwarz gefärbten Geweben noch zu beobachten. 



Kin Versuch, mit Hilfe des Mikroskops festzustellen, ob bei 

 einem Seidenpapier neben den zweifellos vorhandenen Ramiefasern 

 auch Altpapier benutzt worden war, gelang nicht. 



Die mikroskopische Untersuchung von Schlackenwolle zeigte 

 Fasern mit einem Durchmesser von 11 ju bis herab an die Grenze 

 der mikroskopischen Sichtbarkeit. An vielen finden sich blasige Er- 

 weiterungen. Stampft man die Fasern fein zusammen und fertigt 

 man zwischen Kork Querschnitte an , so zeigen sich Ringelchen mit 

 sehr verschiedener Wandstärke. Die weitaus größte Zahl der Fasern 

 ist eben nicht massiv, sondern röhrenförmig. 



Bei der Beantwortung der Frage, ob ein großes Gewebe (Piachen, 

 Deckensegel) aus Flachs oder Hanf erzeugt ist, wird das folgende 

 Verfahren verwendet : Legt man einige Fasern in ein Gemisch von 

 Chromsäure und Schwefelsäure, so beginnen sie in wenigen Sekunden 

 zu quellen. Es treten massenhaft Luftblasen auf, die vorher gelbe 

 Flüssigkeit wird in der nächsten Umgebung der Fasern allmählich 

 grün. Damit hört auch ihre Einwirkung nahezu auf. Durch Auf- 

 heben des Deckgläschens kann man die übrige gelbe Flüssigkeit zu- 

 strömen lassen. Die Luftblasen sind zwar ein störendes Moment, 

 man findet aber doch viele Stellen, an denen sich der Vorgang unter 

 dem Mikroskop gut verfolgen läßt. Die sich nun darbietenden Auf- 

 lösungserscheinungen der Flachs- und Hanffaser zeigen bedeutende 

 Verschiedenheiten. An der Flachsfaser beginnt die Quellung rascher 

 als an der Hanffaser, die äußeren Schichten (Außenlamellen) gliedern 

 sich in Gestalt einer kräftigen, meist schwach gewundenen Linie ab, 

 häufig noch im Zusammenhang mit körnigen Ablagerungen. (Dasselbe 

 zeigt auch der Hanf.) Die sekundären Verdickungsschichten quellen 

 mächtig auf, zeigen anfangs noch Schichtung (Streifung) und zerfließen 

 bald zu einer farblosen , ungeschichteten , das Licht nur wenig 

 brechenden Masse. Der im Lumen der Faserzelle enthaltene Proto- 

 plasmarest (früher als Innenhaut bezeichnet) bildet nur einen plastisch 

 hervortretenden, infolge der Zellverkürzung wellenförmig gewundenen, 

 mitunter wie eine Blitzlinie erscheinenden Streifen — wie bei der 

 Behandlung mit Kupferoxydammoniak — , der noch längere Zeit er- 

 halten bleibt, wenn schon von den übrigen Teilen der Zellwand nichts 

 mehr zu sehen ist. An der Hanffaser treten die lange persistierenden 

 Außenschichten, die meist mächtiger entwickelt sind als beim Flachs, 

 als scharfe, gewundene Streifen hervor, aber das Lumen der Zelle 



Zeitachr. f. wiss. Mikroskopie. 33, 2. 14 



